DE L’ARGENT. 
22 
A. J’ai réduit à froid, dans un grand vase de porcelaine de Bayeux, la 
solution ammoniacale argentifère par un excès de solution de sulfite cuivreux 
ammoniacal, privée absolument de fer et préparée comme je le dis plus bas. 
Après le dépôt du précipité, j’ai décanté l’eau mère et j’ai introduit le métal 
qui était noirâtre et d’une division extrême dans un flacon bouché à l’éméri, 
et je l’ai agité avec environ deux fois son volume apparent d’eau additionnée 
de 2 °/ 0 d’ammoniaque liquide saturée de sesqui-carbonate d’ammonium. 
Cette solution dissout incomparablement mieux le cuivre que l’ammoniaque 
diluée au même degré. 
En exécutant le lavage par décantation, il a fallu le répéter pendant 
douze jours à raison de quatre opérations par jour. En effet, l’extrême 
division et surtout l’état quasi floconneux du métal rendent le dépôt fort lent 
et, partant, le lavage très difficile. J’ai constaté la présence de sulfate, tant 
que l’eau de décantation a été sensiblement colorée en bleu. Dès que l’eau 
de décantation a cessé de se colorer, il m’a été impossible de reconnaître 
l’existence de l’acide sulfurique. 
Je conclus de ce fait, que l’argent à l’état de division extrême ne contient 
pas lui-même du cuivre, mais qu’il retient du sulfate cuivrique avec une 
ténacité extrême, absolument comme le fait le charbon animal dans les 
mêmes conditions. 
J’ai mis l’argent, ainsi lavé, pendant vingt heures en digestion avec de 
l’eau acidulée par 2 °/ 0 de son volume d’acide sulfurique pur, pour lui enlever 
la chaux et l’alumine que j’y avais trouvées, et j’ai procédé à un nouveau 
lavage qui a exigé cinq jours pour être complet. 
Ayant distrait quelques grammes de la masse, j’ai séché et fondu le métal 
au chalumeau aérhydrique dans une coupelle de phosphate de chaux. En se 
liquéfiant, l’argent a coloré le dard en jaune, et le sphéroïde s’est couvert 
complètement d'un voile jaune-brun de silicate d'argent. 
L’existence de la silice dans l’argent m’étant ainsi prouvée, j’ai versé dans 
une capsule de platine la bouillie d’argent divisé, et je l’ai arrosée d’acide 
fluorhydrique dilué. Après deux heures de contact, j’ai décanté le liquide 
surnageant et j’ai procédé au lavage soigneux du métal. Ce lavage étant 
effectué, j’ai transvasé le métal dans une capsule d’argent pur, où je l’ai 
